Einzelne Mineralien. 



- 191 - 



Der Brucit gehört der ditrigonal-skalenoedrischen Kristallklasse 

 an, was durch angestellte Ätz versuche bewiesen wurde; die Ätzfiguren auf 

 der Basis sind gleichseitige Dreiecke, auf Ober- und Unterseite eines geätzten 

 Plättchens stehen sie um 180° verwendet. Die zugehörige Lichtfigur hat die 

 Gestalt eines dreistrahligen Sterns. Die bereits von Mügge beschriebene Schlag- 

 figur, sowie die Knickungslinien wurden kristallographisch orientiert. Letztere 

 sowie die Hauptstrahlen der Schlagfigur gehen parallel der Fläche der 

 Prismen 1. Stellung. Es zeigte sich eine geringe Translationsfähigkeit 

 nach der Basis. Die Härte beträgt 2,5. Die Beobachtung von Mügge, daß auf 

 der Basis in allen Richtungen die gleiche Ritzbarkeit besteht, wurde durch 

 Versuche mittels des Skierometers bestätigt. Das spezifische Gewicht 

 beträgt 2,38 — 2,4. Die Brechungsindizes wurden an geschliffenen Prismen 

 bestimmt (bisher existierten nur Angaben für Bot und Gelb) und die hohe 

 Dispersion der Lichtbrechung sowohl wie der Doppelbrechung zahlen- 

 mäßig festgestellt. 



(ü (706,5 i^/) = 1,5617 , € (706,5 ^u^u) = 1,5815 

 (o (447,1 ^if^) = 1,5794 s (447,1 ^^u) = 1,5949 



(n^ — nj V _ 0,0155 _ 

 (n,-n,)r ~ 0,0198 

 Das Wärmeleitungsvermögen ist in der Richtung der c-Achse geringer 

 als senkrecht dazu (1 : 1,3). Andererseits ist die Ausdehnung durch die 

 Wärme in der Richtung der a-Achsen geringer als senkrecht dazu. Das von 

 MtiGGE berechnete Achsenverhältnis a : c = 1 : 1,5208 nimmt beim Erhitzen 

 von 25° bis 200° geradlinig zu bis 1,5301. Die Behauptung Panichi's, der Brucit 

 ändere beim Erhitzen seine optischen Eigenschaften nicht, erwies sich als un- 

 richtig. Die Brechungsindizes werden beim Erhitzen niedriger. Es wurde 

 gefunden für 706,5 uu: 



20° 200« 



ro 1,5617 1,5607 



£ 1,5815 1,5794 



Auf die optischen Anomalien hat das Erhitzen keinen Einfluß. 

 Die Doppelbrechung wird beim Erhitzen geringer. Für rotes Licht 

 (706,5 ^,u) beträgt sie bei 20° 0,0198, bei 200° 0,0187. In der Nähe der Ent- 

 wässerungstemperatur (380°) ist sie sehr gering und wird wahrscheinlich 

 während des Entwässerungsvorgangs negativ. Beim Entwässern 

 verhält sich der Brucit wie eine Absorptionsverbindung. Van Bemmelen's 

 Vermutung, daß die kristallinischen Hydrate vor der Entwässerungstemperatur 

 amorph werden, bestätigt sich im vorliegenden Falle nicht. Der Brucit zeigt 

 solange eine deutliche positive Doppelbrechung, bis er durch die vorgeschrittene 

 Entwässerung vollständig undurchsichtig wü'd. Wie bereits F. Rinne fand, 

 wird durch den Entwässerungsvorgang das Kristallgebäude des 

 Brucits nicht zerstört. Der so gebildete Metabrucit wurde näher unter- 

 sucht. Die Entwässerung des Brucits ist als „chemisch-kristallographischer 

 Abbau" im Sinne von F. Rinne aufzufassen. Der entwässerte Brucit zeigt 

 Eigenschaften eines Kristalls, nämlich deutliche negative Doppelbrechung. 

 co^^ ^ 1,644 e^^ = 1,634. 



